1'6 M. Gael Benedicks, 



anciennes cicatrices du métal qui sont rouvertes à la recristallisation qui 

 accompagne la transformation allotropique, de (a) ß en y. 



Les particules de taenite ont, au contraire, encore très peu 

 changé, mais il est évident qu'elles ont été réorientées différemment dans 

 les ^différents grains. 



4. Un recuit de 23 heures à 490° a fait croître très considé- 

 rablement les grains' cristallins (fig. 11; 100 diam.); ainsi nous n'en 

 voyons que deux dans la fig. 11. Un indice très intéressant de cet 

 agrandissement ou coalescence des grains est qu'on y voit encore des 

 passages sombres, très diffus (regarder à une certaine distance) — les 

 interstices entre les dendrites ci-devant; il n'est- pas trop risqué d'ad- 

 mettre que, la recristallisation allotropique venant de se faire, des joints 

 ont passé pas ces passages sombres, mais qu'ils ont disparu de nou- 

 veau pendant le recuit prolongé à 490°. Les particules de. taenite ont 

 diminué très sensiblement; le diagramme demande qu'elles disparais- 

 sent complètement, mais le séjour de 23 à 490°, très considérable 

 lorsqu'il s'agit de la transformation allotropique (recristallisation), n'est 

 pas très considérable lorsqu'il s'agit d'une dissolution (qui implique une 

 transportatioyi de matière). On voit ime orientation lamellaire très di- 

 stincte, elle correspond à la formation des deux phase qui sont indi- 

 quées pas les courbes AB et ÄE; cette orientation présente cependant, 

 dans un grain donné, des irrégularités, qui doivent être attribuées à 

 ce qu'un joint vient de disparaître. 



5. Un échantillon a été porté pendant 5 minutes à une tempé- 

 rature qui est estimée à 900" — 1000"; il était donc dans le domaine des 

 cristaux mixtes homogènes y (au-dessus de AB). Le résultat de ce 

 traitement était que les particules de taenite avaient entièrement disparu, 

 la structure était celle de l'austénite contenant des lamelles cunéiformes 

 peu régulières de martensite (kamaeite) et ressemblait beaucoup à celle 

 de l'alliage 1. Donc, si la dissolution de la taenite va toujours très 

 lentement, elle n'est pas difficile à réaliser — pourvu que la taenite ne 

 soit pas trop grossière. 



Les faits constatés aux points 1 — 5 sont en complet accord avec 

 le diagramme, en considérant que la dissolution de la taenite va len- 

 tement. 



Et nous conluons, que ce diagramme, qualitativement, est exact. 

 Tout spécialement, les points 1 et 2 font voir combien est fondée la 

 conception de M. Osmond que les courbes d'équilibre coincident pra- 

 tiquement avec les courbes des transformations pendant la chauffe, qui 



